E. Münster. 



273 



5.905. At dekomponere den ved Hjælp af Magneten lykkedes 

 ikke. Af 2 Analyser, hvortil benyttedes samme Slags Pulver 

 fandtes Sammensætningen 



B. 



Svovl . 

 Jern . 

 Kobolt! 

 Nikkel) 

 Kobber 

 Bly . 

 Sølv . 

 Slag . 



28.75 

 58.77 



'4.07 



0.28 

 0.58 

 6.92 



b 



28.75 

 60.34 



0.61 



3.91 

 0.45 

 0.58 

 3.80 



99.38 98.44 

 Analyse a blev først foretaget og Jernoxydet fældedes 

 umiddelbart med Ammoniak uden at tage Hensyn til Mkkel 

 og Kobolt. Blygebalten er antagelig for lav. I samme Ana- 

 lyse er der mindre Jern men mere Slag eller Residuum end i 

 Analysen b. 



Jernsugge fra Raasmeltningen, Kongsberg. 



Samtidig med, at der af Hr. Hyttemester Samuelsen paa 

 Kongsberg blev mig overladt til Undersøgelse de analyserte 

 Baastene No. 32 og No. 31, erboldt jeg ogsaa af ham et Stykke 

 af en Jernsugge fra Raasmeltningen sammesteds, dog ikke til- 

 hørende samme Raasmeltnings Kampagne. Dette var mig af 

 saameget større Interesse, da den, som det senerehen vil ses, 

 utvivlsomt maa anses som en mere eller mindre direkte Af- 

 fødning af Baastenen. Det Stykke, som jeg kunde disponere 

 over, havde omtrent en Længde af 4 Tommer og et Gjennem- 

 snit af imellem 7^= og "/3 Tomme. Det bestod ligesom af en 

 Bundt af tæt sammenpakkede Jernfibre, der i det Hele taget 

 løb parallelle med Stykkets Længderetning, men indbyrdes 

 tildels vare sammenvoxede. Dets Textur var saaledes traadig. 



